440 



vii>ileiclit iiocli pt\va.s Willcmit entliielt. Ein analysirtes Stück des dichten 

 Galmei'M bestand aus: 



Zink-Oxyd ...... 64,19 



Eisen-Oxyd 1,53 



Kalk 0,21 



Thonerde 0,27 



Kieselsäure 24,22 



Kohlensäure 2,78 



Wasser 7,1 1 



100,31. 

 Berechnet man hienach die wahrscheinliche Zusammensetzung;, indem 

 der Kalk als mit Kohlensaure verbunden betrachtet wird und der Rest 

 der Kohlensäure mit Zinkoxyd zu Zinkspath, das übrige Zinkoxyd aber 

 mit Kieselsäure und Wasser zu Kiesel-Zinkerz und das Eisenoxyd mit 

 Wasser zu Eisenoxyd-Hydrat , und nimmt man ferner die 0,27 Thonerde 

 als mit 0,54 Kieselsäure und 0,26 Wasser zu Kieselthon vereinigt an : so 

 bleiben 1,12 freie Kieselsäure übrig. Demzufolge wäre die wahrschein- 

 liche Zusammensetzung: 



Kiesel-Zinkerz 88,52 



Zinkspath 7,44 



Kohlensaurer Kalk 0,37 



Eisenoxyd-Hydrat . 1,79 



Kieselthon 1,07 



Kieselsäure 1,12 ^ \ 



100,31. 

 Es gibt am Altenberge aber auch Galmei von geringer Härte, in wel- 

 chem weniger Kiesel-Zinkerz, dagegen mehr Zinkspath, kohlensaurer Kalk, 

 kohlensaure Magnesia, Eisenoxyd-Hydrat, Manganoxyd-Hydrat und Kiesel- 

 thon enthalten sind. 



3. Zinkspath. Sehr selten i^t dichter Zinkspath, der kein Kiesel- 

 Zinkerz enthält. > 



4. Eisen-Zinkspat h; und 



5. Zi n k- E is ens pa th. Beide zeigen sich nur krystallisirt. Was 

 ihre Zusammensetzung betrifft, so verweisen wir auf die früheren Mit- ^ 

 theilungen des VFs. 



6. Hopeit. Ein noch nicht untersuchtes Zinkerz. Nach Löthrohr- 

 Versuchen soll das Mineral ein Wasser-haltiges phosphorsaures oder bor- 

 saures Zinkoxyd seyn. 



Was nun die Ablagerungs - Verhältnisse dieser verschiedenen Zink- 

 Mineralien am Altenberge betrifft, so können wir dem Vf. in seinen dess- 

 halb angestellten Versuchen nicht folgen , sondern müssen uns auf die 

 Bemerkungen beschränken , dass am erwähnten Orte das in Kohlensäure- 

 lialtigem Wasser am schwierigsten lösliche Zink-Mineral zuerst abgelagert 

 wurde; sodann folgte das in der Löslichkeit ihm zunächst stehende und so 

 weiter, bis sich zuletzt das in Kohlensäure-halligem Wasser am leichtesten 

 lösliche Mineral, der Zink-Eisenspath, absetzte, worauf endlich der etwas 



Julirgnng 1851. 29 



